Loue si l'uudc Lene iu tre quaiti d'ora: ma non otienni la riduzione 

 dell'ossido siiddeilo se non coH'aggiunta dtl carbone, e non otienni fu- 

 sione veruna. Pigliai due denari metrici (granulie) di ossido di nichel 

 puro, che introdussi in un piccolo crogiuolo d'argilla assai refrattaria, co- 

 prendolo con coperchio d'argilla medesima, e lutandolo quasi perfetta- 

 mente. Un altro crogiuolo simile preparai unendo all'ossido 0,1 65 di 

 denaro di carbone di canape calcinato, ridotto in pezzetti e non in pol- 

 vere j iu un terzo crogiuolo finalmente introdussi tre pozzetti d'arg Ila a 

 pirometro di Wegdewodd. E questi tre crogiuoli li montai sopra soste- 

 gni di giés nel centro del fornello di fusione, la cui interna parete è 

 formata da un crogiuolo di piombaggine del diametro alla bocca di 28 

 in 29 centimetri sopra 5o d'altezza. Adattai inoltre alla bocca del for- 

 nello una torre alla duo piedi, e larga quasi quanto il fornello ; e riem- 

 piuto il fornello di carbone non che la torre, applicai il fuoco gradua- 

 tamente e lo portai fino alla maggiore incandescenza, caricando il man- 

 tice di un buon peso. II fuoco incandescente durò due ore e mezza, 

 e la torre fu mautcnuta sempre piena di carbone in modo ch'esso 

 giugueva nel fornello bello ed acceso. Terminata l'operazione e levati i 

 crogiuoli dal fuoco, essi si erano conservati abbastanza bene^ giacche 

 non avevano cominciato a fondersi clie sul fondo ove attaccati si erano 

 ai sostegni fatti di terra più fusibile. L' interna parete della fucina si era 

 fusa in alcune parti. 



14. Aperto il crogiuolo che conteneva l'ossido puro lo trovai aucora 

 ossido in polvere ; ma era singolarmente cangiato il suo colare cene- 

 riccio verdastro in boi color verde simile al colore del verde di Schee- 

 le. Esso scioglievasi negli acidi senza fenomeni straordinarj ad un ossido 

 scuro eccettuato clie la soluzione nasceva più lentamente. Nel crogiuolo 

 dell'ossido misto col carbone trovai il nichel metallico, ma agglutinato, 

 spugnoso e non fuso. Nel fondo del crogiuolo eranvi alcune molecole, 

 che forse avevano provato maggior calore, le quali si potevano battere 

 ed appianare bene sull'incudine. Prescindendo da pochissime particelle 

 sparse, e specialmente alla superficie superiore, tutto l'ossido fu ridotto 

 allo stato metallico, ed il metallo era bianco come sarebbe il platino 



ridotto dal muriato di potassa e platino. Non trovai atomo di carbone, 

 bensì leggierissime tracce di cenere che indicavano li punti dove eransi 



trovati li pezzetti più grossi del carbone. Nel terzo crogiuolo i cilindri 



